## PENGARUH MORDAN TAWAS DAN TUNJUNG TERHADAP HASIL ECO
PRINT DAUN SELEDRI ( Apium Graveolens L ) PADA BAHAN KATUN
Raudhatun Nisa 1* , Adriani 2
Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pariwisata dan Perhotelan
Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kel. Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Kode Pos 25171 Sumatera Barat. Indonesia. Email: raudhatunnisa0102@gmail.com

## Abstrak
Setiap tumbuhan bisa menjadi sumber pewarna alami karena mengandung pigmen alami. Selain sebagai pewarna  tetapi  daun  yang  mengandung  pewarna  juga  bisa  digunakan  dari  tulang  daunnya  dan permukaan daunnya buat sebagai motif tekstil. Tujuan penelitian ini buat menggambarkan arah warna, ketajaman  macam-macam  motif,  ketahanan  berkurang  terhadap  pencucian,  dan  pengaruh  mordan terhadap hasil eco print . Jenis penelitian ini adalah pencarian eksperimen dan datanya yaitu data primer . Penggunaan mordan tawas pada bahan katun untuk eco print daun seledri menghasilkan warna dark brown , sedangkan warna tulang daun memiliki nuansa canary yellow , penggunaan mordan tunjung pada bahan katun untuk eco print daun seledri menghasilkan warna soft brown , sedangkan warna tulang daun memiliki  nuansa golden  sundance dan calm shell  pink .  Tidak  ada  perbedaan  akibat  pengaruh penggunaan  mordan  tawas  dan  tunjung  pada  hasil eco  print daun  seledri  bahan  katun  terhadap ketajaman jenis motif daun. Tidak ada perbedaan akibat pengaruh penggunaan mordan tawas terhadap ketahanan  berkurang  warna  pada  pencucian  hasil eco  print daun  seledri  pada  bahan  katun.  Ada perbedaan  akibat  pengaruh  menggunakan  mordan  tunjung  pada  ketahanan  berkurang  warna  pada pencucian hasil eco print daun seledri pada bahan katun, nilai rata-rata pencucian pertama, kedua, dan ketiga semakin menurun pada ketahanan berkurang warna pada pencucian eco print daun seledri pada bahan katun.
Kata Kunci: Eco print , daun seledri, mordan.

## Abstract
Every plant can be a source of natural dyes because they contain natural pigments. In addition to being a dye, leaves containing dyes can also be utilized from the leaf bones and leaf surfaces to become textile motifs. The motive of this research is to delineate the color direction, clarity of the motif figure, fastness to washing, and the impact of mordant on eco print result. Good of the studies is experimental research and the data is primary data. The use of alum mordant on cotton for celery leaf eco print produces Dark Brown color, while the color of the leaf bone has Canary Yellow nuances, the use of arbor mordant on cotton for celery leaf eco print produces Soft Brown color, while the color of the leaf bone has Golden Sundance and Calm Shell Pink nuances. There is no difference due to the effect of the using alum and arbor mordant at the consequences celery leaf eco print on cotton material on the clarity of the leaf motif shape. There’s no difference because of  the effect of the use of alum mordant on color fastness on washing the results of celery leaf eco print on cotton material, There’s a difference because of  the effect of the use of arbor mordant on color fastness on washing the results of celery leaf eco print on cotton  material,  the  average  value  of  the  first,  second,  and  third  washes  decreases  towards  color fastness on washing the results of celery leaf eco print on cotton material.
Keywords: Eco print, celery leaves, mordant.

## PENDAHULUAN
Pewarnaan  alam  bisa  dilakukan  dengan  teknik eco print, ini  seperti  pendapat  dari  Irianingsih  (2018:8) mengatakan eco  print artinya  memindahkan  pola (jenis)  daun  dan  bunga  pada  permukaan  bagian  atas kain yang sudah melakukan proses buat memudarkan lapis lilin serta kotoran yang ada di kain supaya pigmen tumbuhan  mudah  diserap”.  Tujuan  dari  pemberian
motif  pada  bahan  tekstil  adalah  untuk  menampilkan motif dari bahan alam seperti daun dan bunga pada di atas  kain  dan  dengan  melakukan  pemukulan  dan dikukus.  Hasil  dari  teknik eco  print kain  dengan pigmen dan corak/motif memberikan kesan yang unik sehingga  membuat  daya  tarik  bagi  konsumen  dan menaikkan  kualitas  bahan  dengan  harga  yang  lebih tinggi. Dalam kegiatan ini membutuhkan mordan yang
digunakan mordan tawas dan tunjung. Dengan mordan tawas  dan  tunjung  dapat  menemukan  pigmen  yang dibuat  dikain.  Seledri  ialah  kekayaan  alami  yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia.
Keuntungan  atau  manfaat  seledri  dalam  proses pembuatan eco  print ini  antara  lain  tumbuhan  seledri mudah didapatkan, harga daun seledri juga terjangkau, dan macam-macam daun seledri sangat unik karena di bagian tepi daun runcing-runcing seperti renda. Selain digunakan  untuk  obat,  belum  ada  penelitian  yang menggunakan  daun  seledri  untuk eco  print ,  peneliti ingin  memanfaatkan  tumbuhan  daun  seledri  sebagai motif  alami  untuk eco  print .  Berdasarkan  hasil  pra eksperimen  yang  peneliti  lakukan, eco  print daun seledri  pada  kain  katun  primissima  mordan  tawas menghasilkan  pigmen  hijau  kecoklatan  atau muddy waters  brown ,  dan eco  print dengan  mordan  tunjung menghasilkan  pigmen  coklat  atau brown .  Pada  pra eksperimen  ini  macam-macam  motif  menghasilkan pola atau gambar yang menarik, terdapat ibu kerangka dan  kerangka  cabang  yang  terlihat  jelas  pada permukaan  kain.  Ketika  kain  dicuci  tidak  ada perubahan pigmen pada motif kain. Menurut Salsabila et al. (2018:2290) Teknik eco print pengembangan eco dyeing merupakan  teknik  yang  terinspirasi  dari keindahan  alam  yang  terdapat  pada  keindahan  alam Indonesia  yang  menggunakan  semua  bahan  yang berasal dari alam. Teknik eco print dapat didefenisikan sebagai proses di mana daun dan pigmen kain ditransfer melalui  kontak  langsung  dengan  daun  ( Rahmadani, 2023).
Gambar 1. Daun Seledri
Seledri  merupakan  macam-macam  tumbuhan  yang biasa  digunakan  menjadi  obat  tradisional  supaya tekanan darah tinggi turun dan pembersih rambut yang bisa menghitamkan rambut (Raina, 2011:79). Macam- macam  daun  seledri  ini  merupakan  tumbuhan  tegak dengan  ketinggian  kurang  lebih  50  cm,  keseluruhan bagian tumbuhan memiliki bau yang spesial. Menurut Majidah  (2014:10)  “Saponin,  flavonoid,  tanin,  apiin, minyak atsiri, apigenin, kolin, vitamin A, B, C, dan zat pahit  asparagin  dapat  ditemukan  dalam  seledri”.  Di antara yang ada pada seledri ialah flavonoid, tanin, dan
saponin  ialah  senyawa  yang  memiliki  anti  bakteri. Daun  seledri  mengandung  pigmen  alami  yang  dapat digunakan  sebagai  pigmen  tekstil.  Meskipun  daun seledri  tidak  dikenal  sebagai  sumber  pigmen  yang dominan,  namun  ekstrak  daun  seledri  mungkin memiliki  potensi  untuk  memberikan  pigmen  alami pada serat tekstil tertentu. Sehingga menciptakan motif pada kain yang menggunakan pigmen alami dan ramah lingkungan.
Mordan adalah zat yang dapat mengikat kain terhadap pigmen  alami  serta  mordan  yang  tidak  sama  akan menghasilkan  pigmen  yang  tidak  konsisten,  menurut Nintasari  et  al.  (2016:26)  Tujuan  utama  pemberian mordan adalah dapat memperbesar penyerapan produk yang  akan  diberikan  pigmen  pada  zat  pigmen  alam. Selanjutnya  menurut  Sulistiami  et  al.  (2013:26) Mordan  sangat  mempengaruhi  hasil  terakhir  suatu pigmen, dengan menggunakan mordan yang tidak sama akan menghasilkan pigmen yang tidak konsisten.
Dalam kegiatan mordan, zat yang digunakan dianggap menjadi  zat  mordan.  Menurut  Fatihaturahmi  et  al. (2019) menghubungkan antara zat pigmen alami serta serat  ialah  mordan  supaya  dapat  menghasilkan ketajaman  pigmen  yang  bagus  pada  kain.  Mordan adalah  bahan  yang  dapat  pigmen  alam  ke  kain  yang akan  terpengaruh  oleh    ketajaman  pigmen  pada eco print .
Katun macam-macam kain yang dibuat dari serat alami tumbuhan  kapas.  Menurut  Poespo  (2005:76)  katun memiliki  sifat  kuat,  menerima  panas  tubuh,  mudah berkerut  dan  menyusut  (kecuali  digunakan  dengan baik), mudah hancur oleh matahari, keringan dan lepuk. Katun  memiliki  kelemahan  yaitu  kainnya  mudah terkontaminasi  jamur  (Simanungkalit  et  al.  2020). Untuk memperkuat eco print, penelitian menggunakan daun seledri dengan mordan tawas dan tunjung.

## METODE PENELITIAN
Pada  pencarian  ini  merupakan  pencarian  eksperimen, pendapat  dari  Sugiyono  (2010:72)  “pada  pencarian eksperimen  yakni  pada  pencarian  dilakukan  supaya bisa melihat beda tindakan tertentu terhadap yang lain dalam  keadaan  yang  dikendalikan”.  Untuk  melihat hasil eco  print daun  seledri  menggunakan  mordan, tawas dan tunjung. Data primer akan digunakan dengan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Dengan membagikan  kuesioner  ke-15  orang  panelis,  yaitu  12 mahasiswa.
Sistim  evaluasi  data  dengan  penggunaan  persen frekuensi buat menjelaskan hasil eco print daun seledri
dengan dua jenis mordan yang akan ditinjau dari arah pigmen,  ketajaman  macam-macam  motif  daun,  dan ketahanan berkurang pigmen pada pencucian. Evaluasi yang  digunakan  adalah  evaluasi  data  yang  akan memerlukan  program  SPSS  ( Statistical  Product  And Service Solution ) Versi.29.0.

## HASIL DANPEMBAHASAN
1. Hasil
1) Arah Nama Pigmen
Arah  nama  pigmen  yang  ada  dalam  pencarian  ini menggunakan  aplikasi  dari colorblind assistant .  Ada dua  indikator  di  antaranya  nama  pigmen  daun  dan pigmen  struktur  kerangka  daun.  Arah  nama  daun merupakan  pigmen  yang  tercetak  seluruhnya  dari macam-macam  daun,  dan  pigmen  struktur  kerangka daunnya merupakan pigmen yang tercetak seperti ibu kerangka,  kerangka  cabang,  dan  urat  daun.  Indikator penilaian memiliki frekuensi panelis tertinggi dari tiga pigmen yang ditampilkan.
Tabel 1. Arah Nama Pigmen Hasil Eco Print Daun Seledri dengan Mordan Tawas dan Tunjung
Mordani Hasil Eco print Indikator Penilaian Nama Pigmen Tawas. Pigmen daun: 80 % panelis memilih
Dark Browni
struktur kerangka daun:
100 % panelis memilih pigmen Canary Yellow Tunjung. Pigmen daun: 73.3 % panelis memilih pigmen Soft Brown struktur kerangka daun: 46,6 % memilih pigmen Golden Sundance dan Calm
Shell Pink

## 2) Ketajaman Macam-macam Motif Daun
Ketajaman  macam-macam  motif  daun  seledri  pada hasil eco print dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Hasil Ketajaman Macam-macam Daun
Mordan, Kategori penilaian F. Motif F ( % ). Tawas Sangat jelas, 11. 73,3. Tunjung. Sangat jelas, 12. 80
Pada  tabel  hasil eco  print daun  seledri  memberikan ketajaman  macam-macam  motif  daun  yang  memiliki katagori yang sangat jelas. Pada mordan tawas dengan frekuensi  11  =  73.3 %, dan  mordan  tunjung  dengan frekuensi 12 = 80 % .
3) Ketahanan  Berkurang  Pigmen  Terhadap Pencucian
Pada  uji  ketahanan  berkurang  terhadap  pencucian menggunakan  sabun  lerak  sebanyak  tiga  kali pencucian. Berikut hasilnya.
Tabel 3. Hasil Uji Ketahanan Berkurang Pigmen terhadap
Pencucian Mordan Pencucian ke Skor akhir Tawas 1x 66 2x 66 3x 59 Tunjung 1x 72 2x 65 3x 60
4) Pengaruh  Mordan  Tawas  Dan  Tunjung  Pada Ketajaman  Macam-macam  Motif  Daun  dan Ketahanan Berkurang Terhadap Pencucian
Sebagai  akibat  dari  efek  mordan  tawas  dan  tunjung terhadap  ketajaman  macam-macam  motif  yang  diuji menggunakan uji friedman sebagai berikut.
Tabel 4. Hasil Uji Friedman Ketajaman Macam-macam Motif
Daun Seledri Test Statistics a. N, 15. Chi - S uare., 4,455. df., 2. Asymp.. Sig. ,108.
a. Friedmani Test,
b. Grouping variable:ketajaman macam-macam motif
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  taraf  signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi 0,108 >0,05.
Tabel 5. Hasil Uji Kruskal Wallis Ketahanan Berkurang terhadap Pencucian Menggunakan Mordan Tawas
Test Statistics a,b. Skor ketahanan berkurang. Kruskal - Wallis.H,. 4,485. Df, 2.. Asymp. Sig., ,106.
a. KruskaliWallis. Test.,
b. Grouping Variable: jumlah pencucian,
Dilihat  tabel  dapat  dijelaskan  bahwa kruskal  wallis ketahanan berkurang pigmen terhadap pencucian ke-1, ke-2 dan ke-3 hasil eco print daun seledri pada katun dengan mordan tawas didapatkan nilai asymp sig 0,106 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 atau 0,106 > 0,05.
Tabel 6. Hasil uji kruskal wallis ketahanan berkurang terhadap pencucian menggunakan mordan tunjung
Testi Statistics a,b. Skor ketahanan berkurang. Kruskal-Wallis. H., 11,790. Df, 2. Asymp. Sig., ,003.
a. Kruskal Wallis Test.,
b. Grouping Variable: jumlah pencucian.,
Pada  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan kruskal  wallis ketahanan berkurang pigmen terhadap pencucian ke-1, ke-2 dan ke-3 hasil eco print daun seledri pada bahan katun dengan mordan tunjung ditemukan nilai asymp sig 0,003 yang lebih rendah dari taraf signifikan 0,05 atau 0,003 < 0,05.

## 2. Pembahasan
1) Arah Nama Pigmen
Berdasarkan  hasil  pencarian  maka  pembahasan dilakukan  dengan  menggunakan  teori-teori  terkait. Pengaruh jenis mordan pada hasil daun eco print seledri terhadap  katun  ditinjau  dari  arah  nama  pigmen.  Arah nama pigmen daun yang bisa menghasilkan eco print daun seledri menggunakan mordan tawas dengan hasil dark  brown yang  mengarah  pada  pigmen  hijau kecoklatan serta arah nama pigmen struktur kerangka daun  ialah canary  yellow mengarah  ke  pigmen  abu keputihan. Menurut Syafitri et al. (2015) menyatakan bahwa  larutan  tawas  bersifat  asam  dengan  PH  atau derajat keasaman maksimum untuk tawas adalah 6-7. Maka eco print dengan larutan yang bersifat asam akan menghasilkan pigmen yang muda.
Arah  nama  pigmen  daun  hasil eco  print seledri  pada bahan  katun  menggunakan  mordan  tunjung  adalah pigmen soft brown yang mengarah pada pigmen coklat kehitaman , dan  arah  pigmen    struktur  kerangka  daun ialah golden sundance yang mengarah pada pigmen abu lembut , dan calm  shell  pink yang  mengarah  pada pigmen abu terang. Ini sama dengan pendapat Putri et al.  (2015)  yang  mengatakan  bahwasanya  kristal  yang menyerupai  tunjung  dengan  rumus  molekul  FeSO4. Tunjung  akan  mengarah  pada  pigmen  gelap  atau  tua. Tunjung adalah fero sulfat yang memiliki PH basa.
Dengan  mempertimbangkan  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  hasil eco  print yang  ditinjau  dari arah  nama  pigmen  yang  terpengaruh  oleh  kandungan flavonoid  dan  tanin  serta  zat  pewarna  lainnya  pada daun seledri  yang mempengaruhi adalah jenis mordan yang tidak sama.

## 2) Ketajaman Macam-macam Motif Daun
Ketajaman  macam-macam  motif  daun  sangat berpengaruh pada mordan yang digunakan, teknik eco
print dan  tekstur  dari  permukaan  bawah  daun. Ketajaman  macam-macam  motif  daun  seledri menggunakan mordan tawas dan tunjung menghasilkan kategori  yang  sama  yaitu  sangat  jelas.  Namun persentase  frekuensinya  berbeda.  Ketajaman  macam- macam  motif  daun  seledri  dibuat  dengan eco  print dengan  mordan  tunjung  digunakan  pada  bahan  katun yang luar biasa dengan persentase frekuensinya adalah 80 % . Artinya 12 dari 15 orang panelis memilih sangat jelas.  Sesuai  dengan  pendapat  Masyitoh  et  al. (2019:391)  pada  hasil  pigmen eco  print pada  bahan katun  yang  menggunakan  daun  jati  dengan  mordan tawas 66,67 % sangat jelas.
Pada  pencarian  ini  menggunakan  teknik hammering dan pounding atau memukul daun di atas kain, maka struktur  kerangka  daun  seledri  akan  lebih  mudah tercetak  pada  kain  secara  maksimal. Sesuai  dengan pendapat  Arif  (2019)  yang  menyatakan  teknik menumbuk  adalah  teknik  yang  paling  simpel digunakan  dan  memiliki  hasil  pigmen  yang  bagus karena hasilnya sangat pekat .

## 3) Ketahanan  Berkurang  Pigmen  Terhadap Pencucian
Pada  ketahanan  berkurangnya  pigmen  terhadap pencucian eco  print daun  seledri  pada  mordan  tawas akan digunakan pada katun dengan satu kali cuci dan dua  kali  cuci  dengan  skor  66,  hasil  tiga  kali  cuci mendapatkan skor 59. Oleh karena itu persentase rata- rata skor akhir ialah 84,7 % .
Menggunakan  mordan  tunjung  untuk  menghasilkan eco  print daun  seledri  yang  tahan  terhadap  cuci pada satu kali cuci mendapatkan skor akhir 72, dua kali cuci mendapatkkan  skor  akhir  65,  dan  tiga  kali  cuci mendapatkan skor akhir 60. Oleh sebab itu persentase total skor rata-rata adalah 87,5 % . Sesuai dengan hasil pencarian  Adriani,  et  al.  (2023)  mengatakan  “uji ketahanan berkurangnya pigmen pada pencucian hasil eco print daun iler pada bahan katun mordan tunjung pada  cuci  ke-1  ke-2  kali  pigmen  tidak  berubah  sama sekali tapi pencucian mengubah pigmen ke-3 kali cuci yaitu  pigmen  terlihat  sedikit  berkurang”.  Dengan begitu  uji  ketahanan  berkurang  terhadap  pencucian menggunakan  mordan  tunjung  memiliki  nilai  yang sangat baik.
4) Pengaruh  Mordan  Tawas  dan  Tunjung Terhadap  Ketajaman  Macam-macam  Motif Daun  dan  Ketahanan  Berkurangnya  Pigmen Terhadap Pencucian
Hasil dari uji friedman pada ketajaman macam-macam motif  daun  seledri  yaitu  nilai  signifikansi<taraf signifikansi  0,05  atau  0,108  >  0,05.  Setelah  itu  Ha ditolak dan Ho diterima. Ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan sebab pengaruh  menggunakan mordan tawas, tunjung dan hasil eco print daun seledri dengan bahan katun terhadap ketajaman macam-macam motif daun.
Berdasarkan hasil uji kruskall wallis untuk ketahanan berkurang  terhadap  cuci  hasil eco  print daun  seledri pada  katun  menggunakan  mordan  tawas  ialah  nilai signifikansi  0,106>0,05.  Tidak  ada  hubungan  antara penggunaan  mordan  tawas  dan  berkurang  ketahanan pigmen pada hasil eco print daun seledri pada katun.
Pada  hasil  uji kruskall  wallis untuk  ketahanan berkurang terhadap hasil eco print daun seledri bahan katun  menggunakan  mordan  tunjung  ialah  nilai signifikansi  0,003  <  0,05.  Ada  perbedaan  sebab pengaruh  penggunaan  mordan  tunjung  terhadap berkurangnya  pigmen  pada  cuci  hasil eco  print daun seledri pada katun. Hasil ini pencarian soleh Heruka. et al.  (2018).  Untuk  pigmen  kulit  ubi  ungu  pada  kain katun,  kain  dengan  zat  fiksasi  (postmordan)  tunjung memiliki  nilai  rata-rata  4  dan  paling  tahan  terhadap pencucian.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan.
Pigmen yang dihasilkan eco print daun seledri dengan menggunakan mordan tawas yakni Dark Brown , serta pigmen struktur kerangka daun yakni Canary Yellow . Arah nama pigmen dari eco print daun seledri dengan mordan  tunjung  yakni Soft  Brown ,  serta  pigmen struktur  kerangka  daun  yakni Golden  Sundance dan Calm Shell Pink . Mordan menggunakan eco print daun seledri  akan  menghasilkan  ketajaman  macam-macam motif daun sangat jelas ini artinya macam-macam daun tercetak  dengan  jelas.  Ketahanan  berkurang  terhadap pencucian  menggunakan  mordan  tawas  dan  tunjung memiliki  skor  dengan  kategori  sangat  baik.  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ketajaman macam-macam motif akibat penggunaan mordan tawas hasil eco print daun seledri pada bahan katun.
Evaluasi mordan tawas terhadap ketahanan berkurang terhadap  pencucian  dengan  uji kruskall  wallis menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan ketahanan  terhadap  pencucian.  Evaluasi  mordan tunjung  terhadap  ketahanan  berkurang  terhadap pencucian  dengan  uji kruskall  wallis menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan ketahanan berkurang terhadap pencucian.

## 2. Saran.
Diharapkan  hasil  pencarian  ini  akan  meningkatkan pengetahuan  Jurusan  Ilmu  Kesejahteraan  Keluarga tentang  pigmen eco  print. Pencarian  Untuk menggunakan pewarna eco print sebagai pewarna dan motif tekstil yang alami, ini dapat menjadi topik diskusi dalam  mata  kuliah  tekstil. Untuk  mendapatkan  hasil pewarna eco print yang berbeda, penelitian lebih lanjut tentang bahan mordan yang berbeda dapat dilakukan. Untuk membuat pewarna eco print, lebih banyak bahan alam  yang  harus  dicari.  kekurangan  yang  didapatkan peneliti  selama  proses  pencarian  pewarna eco  print, sebaiknya memilih daun seledri yang pigmennya lebih gelap  atau  lebih  pekat  agar  pigmen  dan  motif  yang dihasilkan lebih bagus dan hasil macam-macam daun tercetak  dengan  jelas  pada  kain,  karena  daun  seledri yang  pigmennya  pekat  lebih  tinggi  kandungan flavonoit dan tanin dari pada daun seledri yang muda. Untuk pencarian selanjutnya mencoba meneliti tentang suhu,  karna  belum  ada  yang  pencarian  tentang pengaruh  perbedaan  mordan  hasil eco  print daun seledri berdasarkan suhu.

## DAFTAR RUJUKAN
Adriani,  A.,  &  Atmajayanti,  C.  Pengaruh  Mordan Tunjung  dan  Kapur  Sirih  terhadap  Hasil Ecoprint  Daun  Iler  (coleus  scutellarioides linn.  Benth). Gorga:  Jurnal  Seni  Rupa , 12 (1),
230-236. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/inde .php/gorga/article/view/44599
Arif,  W.  F.  (2019).  Uji  Coba  Warna  Daun  Sirih Merah Dengan Teknik Pounding dan Steam. Jurnal Seni Rupa, 7(2), 73-80.
Fatihaturahmi, F., & Novrita, S. Z. (2019). Pengaruh Perbedaan Mordan Tawas Dan Kapur Sirih Terhadap  Hasil  Pencelupan  Ekstrak  Daun Sawo Menggunakan Bahan Sutera. Gorga :
Jurnal Seni Rupa, 8(1), 237-242.
https://doi.org/10.24114/gr.v8i1.13606.
Heruka, S., & Widihastuti, W. D. (2018). Pengaruh Jenis Zat Fiksasi terhadap Ketahanan Luntur Warna  pada  Kain  Katun,  Sutera  dan  Satin Menggunakan  Zat  Warna  dari  Kulit  Ubi Ungu (Ipomoea Batatas L.). Jurnal Fesyen: Pendidikan dan Teknologi , 7 (7).
Irianingsih, T. (2018). Pemanfaatan Ecoprint Dalam Pengembangan  Produk  Tekstil.  Jurnal Teknologi  Dan  Manajemen  Agroindustri, 7(2), 1-8.
Majidah, D. (2014). Daya Antibakteri Ekstrak Daun Seledri  (Apium  graveolens  L.)  Terhadap Pertumbuhan Streptococcus Mutans Sebagai Alternatif Obat Kumur.
Masyitoh,  F.,  &  Ernawati,  E.  (2019).  Pengaruh Mordan  Tawas  Dan  Cuka  Terhadap  Hasil
Pewarnaan Ecoprint Bahan Katun Menggunakan Daun Jati (Tectona Grandis).
Gorga:  Jurnal  Seni  Rupa , 8 (2),  387-391. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ gorga/article/view/15630 Nintasari,  R.,  &  Amaliyah,  R.  (2016).  Ekstraksi
Pewarna  Alami  dari  Daun  Jambu  Biji (PsidiumxguajavaxL.) Menggunakan Beberapa Macam Mordan. Jurnal
Pendidikan Teknik Kimia, 4(1), 23-28.
Poespo, B. S. (2005). Sejarah Perkembangan Batik di
Indonesia. Penerbit Kanisius. Putri,  L.  A.,  Adriani,  A.,  &  Novrita,  S.  Z.  (2015). Perbedaan  Mordanting  terhadap  Hasil Pencelupan  Zat  Warna  Alam  Air  Limbah Penirisan  Getah  Gambir  pada  Sutera Menggunakan  Mordan  Tunjung  (Feso4). Journal  of  Home  Economics  and  Tourism, 9(2). Raina.  2011.  Ensiklopedia.  Tumbuhan  Obat.  Untuk Kesehatan. Yogyakarta: Absolut Jogya. Rahmadani, D., Sugito, S., & Azis, A. C. K. (2023). Ornamen  Melayu  Ditinjau  dari  Ketepatan Warna,  Modifikasi  Motif,  Repetisi,  dan Kerumitan Motif. Educraf: Journal Of Craft Education,  Craft  Design  And  Creative Industries , 2 (2), 70-77. Salsabila, B., & Ramadhan, A. (2018). Kajian Teknik Ecoprint  Sebagai  Pewarnaan  Kain  Secara Alami. Jurnal Teknik Textil, 3(3), 228-237.
Simanungkalit, Y. S., & Syamwil, R. (2020). Teknik Ecoprint  Dengan  Memanfaatkan  Limbah Mawar  (Rosa  Sp.)  Pada  Kain  Katun. Fashion  and  Fashion  Education  Journal,
9(2), 90-98.
Sugiyono.  (2010).  “Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R & D”. Bandung: Alfabeta.
Sulistiami, N., & Fathonah, A. S. (2013). Pewarnaan Alami  Kain  Sutra  Dengan  Menggunakan
Pewarna Alam Dan Mordan. Jurnal Teknik
Kimia Indonesia, 12(1), 26-32.
Syafitri,  R.,  Adriani,  A.,  &  Novrita,  S.  Z.  (2015). Perbedaan  Perbandingan  Larutan  Celup (Vlot)  Terhadap  Hasil  Pencelupan  Bahan Sutra Menggunakan Ekstrak Kelopak Bunga Rosella  (hibiscus  sabdariffa  l)  Dengan Mordan  Tawas  (al2  (so4)  3). Journal  of Home Economics and Tourism , 10 (3).
.